3S Karsten 



zu trennen. Das letztere kann man aber rein erhallen, indem es sich 

 wegen seiner Leichttlüssigkeit zum Theil in die Formmasse zieht, wenn 

 das strengflüssigere Gemisch schon erstarrt ist, so dafs es von der mecha- 

 nischen Verbindung mit dem letzteren frei bleibt. Dieses weifse, spröde 

 und harte, von den Geschützgiefsern so genannte Krätzmetall, habe ich 

 aus 17,7 Zinn und S2,3 Kupfer zusammengesetzt gefunden, eine Zu- 

 sammensetzung die, nach den Verhältnifsgewichten von Berzelius, mit 

 einem Gemisch aus 1 M. G. Zinn und 9 M.G.Kupfer ganz genau über- 

 einstimmt. Es bilden sich also leichtflüssige Verbindungen von Zinn 

 und Kupfer nach zwar bestimmten, aber sehr verschiedenen Verhältnis- 

 sen aus, bei denen der Kupfergehalt in dem Grade wachst, wie die 

 Erstarrung beschleunigt wird. In einem solchen Erfolge mögte auch 

 der Grund zu suchen seyn, warum sich, nach den Erfahrungen der Ar- 

 tilleristen, die Stücken von schwererem Kaliber nie so dauerhaft zeigen 

 als die von schwächerem, wenn sie nicht allein aus einem auf dieselbe 

 Art zusammengesetzten Metallgemisch , sondern auch gleichzeitig bei ei- 

 nem und demselben Gufs angefertigt werden. Die Seele des schweren 

 Geschützes ist weicher und erweitert sich daher durch den Gebrauch 

 schneller als die Seele des Geschützes von leichteren Kaliber, weil das 

 Geschütz von schwererem Kaliber beim Gufs eine ungleich gröfsere und 

 weit langsamer erkaltende Masse darbietet, in welcher die durch das 

 langsame Erkalten entstehende leichtflüssige Metallmischung weniger Zinn 

 enthält, folglich weicher ist, als die leichtflüssige Verbindung, welche 

 bei dem schnelleren Erstarren gebildet wird. 



So führen also auch diese Erscheinungen zu dem Resultat, dafs 

 nicht allein die Mischungsverhältnisse der entstehenden Verbindungen, 

 in manchen Fällen durch die Temperalurverschiedenheiten bestimmt wer- 

 den , sondern dafs auch schon entstandene Verbindungen, durch 

 blolses Glühen , eine Veränderung ihres Mischungsverhältnisses erleiden 

 können, ohne dafs ein flüssiger Zustand der Mischung, oder die Ent- 

 wickelung gasartiger Stolle nothwendig erfordert wird. 



v 



